Държавен вестник, бр. 12, 2022 г., стр. 109

БРОЙ  12	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  109  
MSC 101/24/Доб.3 
Приложение 7, стр.446 
I:\MEPC\101\MEPC 101- 24- Add.3.docx 
 
 
 
Когато се измери теглото на цилиндъра с вплътнената проба, той се 
изпразва, пробата се изсушава на 105ºC и се измерва теглото ѝ.  
Прави се позоваване на ISO 3087:2011 „Железни руди – определяне 
съдържанието на влага в дадена партида“. След това изпитването се 
повтаря за другите проби с различно съдържание на влага. 
 
Плътността на твърдия материал трябва да се измерва с помощта на 
оборудване за газова или водна пирометрия съгласно международно 
или национално приет стандарт, напр. ASTM D5550 и AS 1289 (вж. 
1.4.2.5). 
 
.2 
Определения и данни за изчисленията (виж фигура 1.4.2) 
 
- 
празен цилиндър, маса в грамове: A 
 
- 
цилиндър с вплътнена проба, маса в грамове: B 
 
- 
мокра проба, маса в грамове: C 
C = B – A 
- 
суха проба, маса в грамове: D 
 
- 
вода, маса в грамове (еквивалентна на обем в cm3): E 
E = C – D 
Обем на цилиндъра: 1 000 cm3 
 
 
 
 
Фиг. 1.4.2 
 
 
.3 
Изчисляване на основните характеристики 
 
- 
плътност на твърдия материал, g/cm3 (t/m3): d 
 
- 
насипна плътност в сухо състояние, g/cm3 (t/m3): γ
γൌȀͳǡͲͲͲ
MSC 101/24/Доб.3 
Приложение 7, стр.447 
I:\MEPC\101\MEPC 101- 24- Add.3.docx 
 
 
- 
нетно съдържание на вода, обем %: ev 
 
 
ev =(E/D)X 100 X d
 
- 
коефициент на порьозност: e (обем на кухините, разделен на обема на 
твърдите вещества) 
 
݁ = ݀/ߛ − 1  
 
- 
степен на насищане, процент по обем: S 
ܵ = ݁v/ ݁ 
- 
брутно водно съдържание, процент от масата: W1 
 
W1= (ܧ /ܥ) x 100  
- 
нетно водно съдържание, процент от масата: W 
 
W=  (ܧ /D) x 100 
 
.4 
Представяне на изпитванията чрез вплътняване 
 
За всяко изпитване с вплътняване изчислената стойност на 
коефициента на порьозност (e) се представя като ординатата в 
диаграма, с нетно съдържание на вода (ev) и степен на насищане  
((S) като съответните параметри на абсцисата. 
 
.5 
Крива на вплътняване 
 
Последователността 
на 
изпитването 
води 
до 
специфична 
крива 
на 
вплътняване (виж фигура 1.4.3). 
 
Критичното съдържание на влага се указва чрез пресечната точка на 
кривата на вплътняване и линията S = 80% степен на насищане. 
Границата на транспортируема влага (TML) е критичното съдържание 
на влага. 
 
Оптималното съдържание на влага (ОМС) е съдържанието на влага, 
съответстващо на максималното вплътняване (максимална плътност 
на сухото вещество) при конкретното условие на вплътняване. За да 
се провери приложимостта на този тест, по време на това изпитване 
трябва да се оцени връзката между съдържанието на влага и 
плътността на сухото вещество. След това се определят ОМС и 
съответната степен на насищане. Тази процедура за изпитване е 
разработена въз основа на констатацията, че степента на насищане, 
съответстваща на ОМС по отношение на частиците желязна руда, е от 
90 до 95%, докато такава степен на насищане на минералните 
концентрати е от 70% до 75%. В случай че степента на насищане, 
съответстваща на ОМС, е по-малка от 90%, изпращачът следва да се 
консултира с подходящ орган, поради това, че това изпитване може да 
не е приложимо за материала и TML, определена от това изпитване, 
може да бъде твърде висока.